## PENGARUH DIAMETER SERAT POLYMER ETILENE BRAID
TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH PADA BETON MUTU TINGGI

## FENNIL BUANA
Email :
INDRA GUNAWAN, S.T.,M.T. Email : gunawanindra15@yahoo.co.id
FADILLAH SABRI, S.T.,M.Eng.
Email :
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu UBB Balunijuk, Merawang, Kab. Bangka

## ABSTRAK
Beton  mutu  tinggi  mempunyai  kelemahan  yaitu  mempunyai  kuat  tarik  belah  rendah  dan bersifat  getas.  Salah  satu  cara  mengatasi  tegangan  tarik  adalah  dengan  penambahan serat-serat pada adukan beton . Pada penelitian ini campuran beton diberi bahan tambah serat  polymer  etilene  braid.  Serat  yang  digunakan  berdiameter  0,8  mm  panjang  72  mm, diameter 1,0 mm panjang 90 mm, diameter 1,2 mm panjang 108 mm, sehingga diperoleh aspek  rasio  l/d=90.  Pengujian  beton  meliputi  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah  yang dilakukan  terhadap  benda  uji  berbentuk  silinder.  Benda  uji  terdiri  dari  126  silinder, konsentrasi  serat  untuk  masing-masing  beton  adalah  0,3%  dan  0,4  %.  Dari  pengujian slump  test  dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan  dan  semakin  besarnya  diameter  serat menurunkan  workability  campuran  beton.  Pada  pengujian  kuat  tekan,  penambahan  dan semakin  besarnya  diameter  serat  tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap peningkatan kuat tekan, kuat tekan tertinggi di peroleh pada campuran serat diameter 0,8 mm proporsi 0,4% dengan nilai kuat tekan sebesar 62,49 MPa. Pada pengujian kuat tarik belah  beton,  penambahan  dan  semakin  besarnya  diameter  serat  menghasilkan  kuat  tarik belah  yang lebih tinggi dari beton  tanpa serat,  kuat  tarik belah tertinggi pada campuran serat 1,20 mm persentase serat 0,4% dengan nilai kuat tarik belah sebesar 7,06 MPa.
Kata Kunci : serat dari polymer etilene braid, kuat tekan dan kuat tarik belah.

## PENDAHULUAN
Tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas infrastuktur yang
semakin  maju  memacu  perkembangan teknologi  dalam  bidang  konstruksi  di Indonesia, seperti bangunan gedung bertingkat tinggi, jembatan dengan bentang panjang  dan  lebar,  dan  lain  sebagainya. Perencanaan  fasilitas  tersebut  mengarah
kepada  penggunaan  beton  mutu  tinggi dimana  mencakup  kekuatan,  ketahanan, masa layan dan efisiensi.
Beton  mutu  tinggi    ( high  strength concrete )  yang  tercantum  dalam  SNI  03- 6468-2000  di  definisikan  sebagai  beton yang  mempunyai  kuat  tekan  yang  di isyaratkan  lebih  besar  sama  dengan  41,4 MPa.  Beton  mutu  tinggi  bermanfaat  pada
pracetak  dan  pratekan,  pada  bangunan tinggi beton tinggi mengurangi beban mati oleh  karena  dimensi  yang  digunakan  lebih ramping dari pada beton normal. Kelemahan  struktur  beton  mutu  tinggi adalah  kuat  tariknya  yang  rendah  dan bersifat  getas (brittle) ,  sehingga  untuk menahan  gaya  tarik  beton  diberi  baja tulangan. Penambahan baja tulangan belum memberikan hasil yang benar-benar memuaskan.  Retak-retak  melintang  halus masih  sering  timbul  didekat  baja  yang mendukung gaya tarik.
Kuat  tarik  beton  ini  dapat  ditingkatkan sehingga  mampu  menahan  tegangan  tarik tanpa  mengalami  retakan.  Salah  satu  cara adalah  dengan  penambahan  serat-serat pada  adukan  beton  sehingga  retak-retak yang mungkin terjadi akibat tegangan tarik pada  daerah  beton  tarik  akan  ditahan  oleh serat-serat  tambahan  ini,  sehingga  kuat tarik  beton  serat  dapat  lebih  tinggi dibanding kuat tarik beton biasa.
Berbagai  jenis  bahan  serat  yang  dapat dipakai  untuk  memperbaiki  sifat  beton adalah baja (steel) , plastik (polypropylene) , polymers , asbes dan carbon . Di Indonesia, konsep pemakaian serat pada adukan beton untuk struktur bangunan teknik sipil belum banyak  dikenal  dan  belum  dipakai  dalam kegiatan  konstruksi.  Salah  satu  sebabnya adalah kurang tersedianya serat di Indonesia dan harganya relatif  mahal. Adapun  rumusan  masalah  yang  dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaruh  diameter  serat dari polymer  etilene  braid pada
campuran  beton  mutu  tinggi  untuk memperkirakan  tingkat  kemudahan
dalam  pengerjaan  dilihat  dari  nilai slump ?
2. Bagaimana  pengaruh  diameter  serat dari polymer  etilene  braid pada  kuat tekan dan kuat  tarik  belah beton  mutu tinggi?
Adapun  tujuan    dari  penelitian  ini  antara lain:
1. Mempelajari  pengaruh  diameter  serat dari polymer  etilene  braid terhadap nilai slump pada campuran beton mutu tinggi  untuk  memperkirakan  tingkat kemudahan dalam pengerjaan .
2. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mempelajari  pengaruh  diameter  serat polymer  etilene  braid terhadap  kuat tekan  dan  kuat  tarik  belah  pada  beton mutu tinggi.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Dahlan,  A,  T.,  (2011),  meneliti  tentang kinerja  pekerasan  jalan  beton  semen dengan serat polymer sintetis.
2. Kartini, W., (2011), meneliti penggunaan  serat polypropylene untuk meningkatkan kuat tarik belah beton.
3. Misbar,  A.,  Syahroni  dan  Rismalinda, (2013), pada kajian pengaruh polypropylene  fibers (tali  tambang) untuk  peningkatan  kuat  tarik  belah beton.
4. Madjid,  A.,  Sudirman,  S.,  dan  Junardi, M.,  (2013)  dalam  penelitian  tentang studi  pengaruh  serat polypropylene terhadap kuat tekan beton SCC.
5. Penelitian  Briggs,  Bowen  dan  Kollek, (1974),  tentang  beton  serat  yang menggunakan serat karbon.
Dalam teknologi beton, Tjokrodimuljo, K., (2007),  secara  umum beton adalah campuran  yang  terdiri  dari  agregat  kasar
dan  agregat  halus  yang  dicampur  dengan air dan semen sebagai pengikat dan pengisi antara agregat kasar dan agregat halus serta kadang-kadang ditambahkan bahan tambah berupa additive .
Adapun  kelebihan  dan  kekurangan  beton menurut  Mulyono,  T.,  (2003),  adalah sebagai berikut :
1. Kelebihan Beton
a. Dapat  dengan    mudah  dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi
b. Mampu memikul beban yang berat
c. Tahan  terhadap  temperatur  yang tinggi
d. Biaya pemeliharaan yang kecil.
2. Kekurangan Beton
a. Bentuk  yang  telah  dibuat  sulit diubah.
b. Kekuatan  tariknya  rendah,  meskipun kekuatan tekannya besar.
c. Beton cenderung untuk retak, karena semennya hidraulis.
d. Berat  sendiri  beton  yang  besar, sekitar 2400 kg/m 3 .
e. Daya pantul suara yang besar.
f. Struktur beton sulit untuk dipindahkan.
g. Pemakaian  ulang  atau  daur  ulang sulit dan tidak ekonomis.
Beton  mutu  tinggi  adalah  beton  yang memiliki  kuat  tekan  lebih  besar  dari  40
Mpa.  Beton  mutu  tinggi  ( high  strength concrete )  yang  tercantum  dalam  SNI  03- 6468-2000  didefinisikan  sebagai  beton yang mempunyai kuat tekan yang disyaratkan  lebih  besar  sama  dengan  41,4 MPa.
Menurut  Mulyono,  T.,  (2003),  adapun parameter-parameter yang paling
mempengaruhi  kekuatan  beton  adalah sebagai berikut :
1. Kualitas semen.
2. Faktor air semen (fas).
3. Proporsi semen terhadap campuran.
4. Kekuatan dan kebersihan agregat.
5. Interaksi atau adhesi antara pasta semen dengan agregat.
6. Pencampuran  yang  cukup  dari  bahan- bahan pembentuk beton.
7. Penempatan  yang  benar,  penyelesaian dan pemadatan beton.
8. Perawatan beton.
9. Kandungan  klorida  tidak  melebihi 0,15%  dalam  beton  yang  diekspos  dan 1% bagi beton yang tidak diekspos.
Beton  mutu  tinggi  umumnya  memiliki faktor air semen (fas)  yang rendah dengan rentang  0,2-0,35,  semakin  rendah  fasnya maka  porositas    juga  cenderung  semakin rendah.  Pada  pencampuran  beton  mutu tinggi  ditambahkan admixture seperti superplasticizer dengan  dosis  dan  jumlah yang  tepat  agar workability beton  tetap baik.
Menurut  ACI  ( American  Concrete Institute ) Committee 544  beton  berserat diartikan  sebagai  beton  yang  terbuat  dari semen  hidrolis,  agregat  halus,  agregat kasar  dan  sejumlah  kecil  serat  yang tersebar  secara  acak,  yang  mana  masih dimungkinkan  untuk  diberi  bahan-bahan additive .
Maksud  utama  penambahan  serat  dalam beton  adalah  untuk  meminimalkan  dan mengontrol  retak  susut  plastik  dalam beton, menambah  kuat  tarik  beton, mengingat  kuat  tarik  beton  sangat  rendah. Kuat  tarik  yang  sangat  rendah  berakibat beton  sangat  mudah  retak,  yang  pada
akhirnya  mengurangi  keawetan  beton. Dengan  adanya  serat,  beton  menjadi  lebih tahan  retak.  Perlu  diperhatikan  bahwa pemberian  serat  tidak  banyak  menambah kuat tekan beton, namun hanya menambah daktilitas (Tjokrodimuljo, K., 2007).
Serat polymer adalah  bagian  dari  serat sintetis.  Serat  jenis  ini  dibuat  melalui proses  kimia  substansi  yang  terdiri  dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian  satu  atau  lebih  dari  satu  unit monomer C 3 H 6 yang merupakan hidrokarbon  murni,  contoh: nylon ,  botol plastik dan lainnya.
Secara  umum  sifat  serat polymer tidak menyerap  air  semen,  modulus  elastisitas rendah, mudah terbakar, kurang tahan lama dan  titik  lelehnya  rendah. Polymer  etilene merupakan pengembangan polymer , polymer  etilene dibentuk  melalui  proses polimerisasi  dari etena . , Molekul etena C 2 H 4 adalah  CH 2 =CH 2 .  Dua  grup  CH 2 bersatu dengan ikatan ganda.
Polymer  etilene bisa  diproduksi  melalui proses  polimerisasi  radikal,  polimerisasi adisi  anionik,  polimerisasi  ion  koordinasi, atau  polimerisasi  adisi  kationik . Setiap metode menghasilkan tipe Polymer  etilene yang berbeda. Polymer etilene pertama kali disintesis  tahun  1898  oleh  Hans  von Pechmann  ahli  kimia  Jerman  kemudian  di kembangkan  secara  industri  oleh  Eric Fawcett  dan  Reginald  Gibson  tahun  1933 di fasilitas ICI di Northwich, Inggris. Ada  dua  macam polymer  etilene ,  yaitu yang memiliki  densitas  (kerapatan) rendah dan polymer  etilene yang  memiliki densitas  tinggi.  Perbedaan  dari  kedua polymer etilene ini adalah cara pembuatannya  dan  agak  berbeda  sifat
fisikanya.  Secara  umum  sifat polymer etilene adalah  sebagai  zat  yang  tidak berbau,  tidak  berwarna  dan  tidak  beracun. Polymer  etilene dengan  densitas  rendah biasanya  dipergunakan  untuk  lembaran tipis  pembungkus  makanan,  kantung- kantung  plastik,  jas  hujan.  Sedangkan untuk polymer  etilene yang  memiliki densitas tinggi dan polimernya lebih kuat.
Salah  satu  produk polymer  etilene yang memiliki  densitas  tinggi  adalah polymer etilene braid yang dikenal oleh masyarakat  dengan  sebutan  benang  PE, polymer  etilene    braid dibuat  dengan  cara menjalin  atau  menganyam  puluh  helai serat polymer etilene menjadi satu jalinan, dan  jalinan-jalinan  dirajut  lagi  untuk membentuk  benang  secara  utuh,  di Indonesia  benang  PE  banyak  digunakan sebagai  bahan  pembuat  jaring  ikan,  tali pancing  dan  lainnya.  Penggunaan  benang PE mulai  populer  sejak  awal  tahun  90-an setelah spectr a, dyneema dan  kevlar melakukan ekspansi benang pancing dunia.

## METODE PENELITIAN

## Teknik Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  dibagi  menjadi beberapa  tahap,  diawali  dengan  studi pustaka,  persiapan  dan  pengujian  bahan, pembuatan  dan  perawatan  benda  uji, dilanjutkan dengan pengujian di laboratorium  dan  analisa  hasil  pengujian benda uji.
Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam pengujian    antara  lain;  Semen,  Agregat Halus, Agregat Kasar, Air, Superplasticizer,  Serat Polymer  etilene
braid .
Pengujian Bahan
Pengujian bahan meliputi pengujian analisa  saringan  agregat  halus  dan  kasar, berat  jenis  dan  penyerapan  agregat,  berat isi, kadar air, keausan agregat kasar.

## Jumlah Benda Uji
Umur  beton  yang  digunakan  dalam pengujian kuat tekan adalah 4,7, 14, 21 dan 28  hari  untuk  pengujian  kuat  tarik  belah umur  28  hari,  dengan  diameter  serat  yang digunakan  adalah  0,8  mm,  1,0  mm  dan 1,20  mm.  Komposisi  penambahan  serat 0%,  0,3%  dan  0,4%  terhadap  berat  semen yang  akan  dipakai.  Dari  masing-masing campuran beton  tersebut dibuat tiga benda uji.  Maka jumlah kebutuhan benda uji ada sebanyak 126 buah.

## Pengujian Kuat Tekan
Kuat  tekan  beton  adalah  besarnya  beban persatuan  luas  menyebabkan  benda  uji beton  hancur  bila  dibebani  dengan  gaya tekan  tertentu,  yang  dihasilkan  dengan menggunakan alat uji tekan beton
(Compressive Strength Test) SNI 03-1974- 1990).
fc’ = .................................................. (1)
dimana ;
fc’ =  Kuat tekan beton (kg/cm 2 ) P     =  Beban maksimum (kg) A     = Luas penampang benda uji  (cm 2 )

## Pengujian Kuat Tarik Belah
Kuat  tarik  belah  beton  adalah  nilai  kuat tarik  tidak  langsung  dari  benda  uji  beton berbentuk  silinder  yang  diperoleh  dari hasil  pembebanan  benda  uji  tersebut  yang diletakkan mendatar sejajar dengan permukaan  meja  penekanan  mesin  uji ditekan (SNI 03-2491-2002).
fct = ........................................... (2)
keterangan ;
fct =  Kuat tarik belah (kg/cm 2 ) L  =  Panjang benda uji (cm 2 ) P  =  Beban benda uji (kg)
D  =    Diameter  atau  lebar  benda  uji  (cm 2 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Pengujian Agregat Halus
Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Pengujian Agregat Halus
Dari  hasil  rekapitulasi  pengujian  agregat  halus  memenuhi  spesifikasi  yang  telah ditentukan.

## 2. Hasil Pengujian Agregat Kasar
Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Pengujian Agregat Kasar
Dari  hasil  rekapitulasi  pengujian  agregat  kasar  memenuhi  spesifikasi  yang  telah ditentukan.

## 3. Hasil Perhitungan Proporsi Campuran Beton
Tabel 4. Perhitungan Proporsi Campuran Beton
Tabel 5. Hasil Perhitungan Campuran Beton dengan Penambahan Serat
dari Polymer Etilene Braid Per Berat Semen
Pe Braid (kg) Tanpa Serat  Ø 0,8 mm (kg)  Ø 1,0 mm (kg)  Ø 1,2 mm (kg) 0% 0,3% 0,4%   0,3% 0,4% 0,3% 0,4% Tiap 0,0053 m³ (1 silinder) 0 0,011 0,015 0,011 0,015 0,011 0,015 Tiap 0,0159 m³ (3 silinder) 0 0,033 0,045 0,033 0,045 0,033 0,045 Tiap 0,0330 m³ (6 silinder) 0 0,066 0,09 0,066 0,09 0,066 0,09
Tabel 6. Hasil proporsi campuran beton setelah koreksi di lapangan
untuk cetakkan benda uji. Rencana Pembuatan Beton Semen (kg) Air (lt) Superplasticizer (kg) Pasir (kg) Kerikil (kg) Tiap m³ 683 183,32 2,049   390,94  1062,96 Proporsi campuran 1 0,27 0,003 0,57 1,56 Tiap 0,0053 m³ (1 silinder) 3,76 0,97 0,011 2,08 5,63 Tiap 0,0159 m³ (3 silinder) 11,28 2,91 0,033 6,24 16,89 Tiap 0,0330 m³ (6 silinder) 22,56 5,82 0,066 12,48 33,72

## 4. Hasil Nilai Slump
Tabel 7. Hasil Nilai Slump
Hasil  pengujian  nilai slump yang  digunakan  memenuhi slump rencana  yaitu  6  –  18  cm, maka bisa dilanjutkan dengan pembuatan beton.

## 5. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Tabel 8. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 4,7, 14, 21 dan 28 Hari
PE Braid Kode Benda Uji Kuat Tekan (MPa) Umur (Hari) 4 7 14 21 28 Tanpa Serat 0% Tanpa serat 28,82 41,93 52,81 57,59 61,61 Ø0,80 mm 0,30% B 0,8(0,3) 28,87 42,08 52,95 58,21 62,42 0,40% B 0,8(0,4) 28,95 42,21 52,98 58,36 62,49 Ø1,00 mm 0,30% B 1,0(0,3) 28,68 41,97 52,81 57,57 62,19 0,40% B 1,0(0,4) 28,70 41,95 52,80 57,53 60,48 Ø1,20 mm 0,30% B 1,2(0,3) 28,18 41,89 52,66 57,42 58,61 0,40% B 1,2(0,4) 28,12 41,86 52,49 57,23 58,40
Gambar 1. Hubungan Diameter dan Penambahan Serat Polymer Etilene Braid
Terhadap Nilai Kuat Tekan Beton
25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 4 7 14 21 28 K u at T ek an B eton (M P a) Waktu Pengujian (Hari) Tanpa serat B 0,8(0,3) B 0,8(0,4) B 1,0(0,3) B 1,0(0,4) B 1,2(0,3) B 1,2(0,4)

## 6. Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Tabel 9. Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Gambar 2. Hubungan Penambahan Serat dari Resam Terhadap Nilai Kuat Tarik Belah Beton

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  pengujian  dan  perhitungan  tentang pengaruh  diameter  serat polymer  etilene
braid terhadap  kuat  tekan  dan  tarik  belah beton  mutu  tinggi  yang  telah  dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
6,04 6,59 6,73 6,83 6,87 6,92 7,06 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 0 0,3 0,4 K u at Tar ik b e lah (M Pa) Penambahan Polymer Etilene Braid (%) Tanpa Serat
Ø 0,8 mm Ø 1 mm Ø 1,2 mm
a. Slump dan workability Penambahan  serat polymer  etilene  braid berdasarkan  peningkatan  diameter  dengan aspek  rasio  l/d=90  dalam  campuran  beton menurunkan nilai slump sehingga mempengaruhi  tingkat workability ,  dari pengujian yang telah dilakukan nilai slump tertinggi didapat pada  adukan beton tanpa serat yaitu sebesar 11,6 cm dan nilai slump terendah  pada  adukan  beton  dengan penambahan  serat polymer  etilene  braid diameter  1,2  mm  panjang  serat  10,8  cm dengan  persentase  0,4%  dari  berat  semen yaitu sebesar 8,9 cm.
Bertambah diameter maka semakin panjang serat  yang digunakan, hal tersebut menyebabkan  terjadi  penggumpalan  serat pada  saat  pengadukan  yang  menggunakan concrete  mixer ,  terjadinya  pengumpalan serat membuat pengerjaan beton bertambah sulit.
b. Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton
1) Kuat Tekan Beton
Penambahan  serat polymer  etilene  braid berdasarkan  peningkatan  diameter  serat tidak memberikan pengaruh yang signifikan  terhadap  kuat  tekan  beton,  dari hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  tertinggi terjadi  pada  beton  dengan  penambahan serat polymer  etilene  braid diameter  0,8 mm dengan panjang 7,2 cm persentase 0,4
%  yaitu  sebesar  62,49  MPa  lebih  besar 1,44  %  dari  beton  tanpa  serat.  Kuat  tekan mengalami  penurunan  pada  beton  dengan penambahan  serat polymer  etilene  braid diameter  1,0  mm  persentase  serat  0,3% sebesar  62,19  MPa,  persentase  0,4% sebesar  60,48  MPa,  sedangkan  beton dengan  penambahan  serat polymer  etilene braid diameter  1,2  mm  persentase  serat
0,3%  sebesar  58,61  MPa  dan  persentase serat  0,4%  sebesar  58,40  MPa,  namun demikian  peningkatan  diameter  serat polymer etilene braid membuat beton lebih daktail.
2) Kuat Tarik Belah Beton
Penambahan  serat polymer  etilene  braid
berdasarkan peningkatan diameternya memberikan pengaruh peningkatan terhadap  kuat  tarik  belah  beton.  Dari  hasil pengujian  beton  tanpa  serat  memiliki  kuat tarik  belah  sebesar  6,04  MPa,  beton dengan  penambahan  serat polymer  etilena braid diameter  0,8  mm  persentase  serat 0,3%  nilai  kuat  tarik  belah  sebesar  6,59 MPa  dan  persentase  serat  0,4%  sebesar 6,73 MPa, untuk beton dengan penambahan  serat  diameter  1,0  mm persentase serat 0,3% nilai kuat tarik belah sebesar  6,83  MPa  dan  persentase  serat 0,4%  sebesar  6,87  MPa,  sedangkan  untuk beton  dengan  penambahan  serat  diameter 1,20  mm  persentase  0,3%  nilai  kuat  tarik belahnya  6,92  MPa  dan  persentase  serat 0,4%  yaitu  sebesar  7,06  MPa,  selain meningkatkan  nilai  kuat  tarik  belah penambahan  serat polymer  etilene  braid membuat beton lebih daktil.

## Saran
1. Perlu  dilakukan  penelitian  kembali dengan  diameter  serat polymer  etilene braid yang  sama  namun  dengan  aspek rasio l/d < 90, sehingga dapat diketahui pengaruh  panjang  serat  terhadap  nilai kuat tekan beton dan tarik belah beton.
2. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  serat polymer  etilene  braid yang lebih bervariasi, misalnya menggunakan  serat polymer  etilene braid dengan serat  yang lebih kaku dan
kasar,  serta  perlunya  penelitian  dengan bentuk benda uji beton yang lain seperti pelat ataupun balok.
3. Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas  penulis  tidak  merekomendasikan penambahan serat polymer etilene braid pada pekerjaan beton.

## DAFTAR PUSTAKA

## ACI  Committe  544,  reapproved  2002,
State  of  The  Art  Report  on  fiber Reinforced  Concrete .  ACI  544.1R- 96, ACI, Detroit, Michigan.
Ariatama,  A.,  2007, Pengaruh  Pemakaian Serat  Kawat  Berkait  Pada  Kekuatan Beton  Mutu  Tinggi  Berdasarkan Optimasi  Diameter  Serat ,  Tesis Program  Magister  Teknik  Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang.
BSN,  1979, Peraturan  Beton  Bertulang Indonesia , Cetakan ke 7, April 1979,
Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan,  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dan Kelistrikan, Jakarta
BSN,  1989,  SNI  S-04-1989-F, Spesifikasi
Bahan Bangunan Bagian A, Jakarta.
BSN,  1990,  SNI.  03-1971-1990, Metode
Pengujian Kadar Air Agregat,
Jakarta.
BSN,  1990,  SNI.  03-1968-1990, Metode Pengujian Tentang Analisa Saringan Agregat Halus dan Kasar, Jakarta. BSN,  1990,  SNI.  03-1974-1990, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton , Jakarta. BSN, 1991, SNI. 03-2495-1991, Spesifikasi  Bahan  Tambahan  Untuk
Beton ,   Jakarta.
BSN, 2000, SNI. 03-2834-2000, Tata Cara Pembuatan  Rencana  Beton  Normal , Jakarta.
BSN,  2002,  SNI.  03-2491-2002, Metode Pengujian  Kuat  Tarik  Belah  Beton , Jakarta.
BSN, 2002, SNI. 03-2847-2002, Tata Cara
Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk Bangunan Gedung ,   Jakarta. BSN, 2002, SNI. 03-6468-2000, Perencanaan Campuran Tinggi Dengan  Semen  Portland  Dengan Abu Terbang ,   Jakarta.
BSN,  2008,  SNI.  1969-2008, Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan  Air  Agregat  Kasar, Jakarta.
BSN,  2008,  SNI.  2458-2008, Tata  Cara Pengambilan  Contoh  Uji  Beton Segar, Jakarta.
BSN,  2008,  SNI.  1970-2008, Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan  Air  Agregat  Halus,
Jakarta.
BSN,  2008,  SNI.  1972-2008, Metode Pengujian Slump Beton, Jakarta.
BSN,  2008,  SNI.  1973-2008, Metode Pengujian Berat Isi Beton, Jakarta.
BSN,  2008,  SNI.  2417-2008, Metode Pengujian  Keausan  Agregat  Dengan Mesin Abrasi Los Angeles, Jakarta.
Bayasi,  Z.,  Zheng,  J.,  1993, Properties  Of Polypropylene Fiber Reinforced Concrete , ACI Material Jurnal.
Belaguru,  P.,  Ramakrishnan,  V.,  1988,
Properties  Of  Fiber  Reinforced Concrete ,  ACI  Material  Journal,
1988.
Briggs,  A.,  Bowen,  D.,    H  and  Kollek,  J.,
1974, Mechanical  Properties  and Durability of Carbon Fibre Reinforced Cement Composites , Proceeding Of International Conference  Carbon  Fibres,  The Plastic Institute, London.
Dahlan,  A,  T.,  2011, Kinerja  Pekerasan Jalan  Beton  Semen  Dengan  Serat
Polimer Sintetis , Pusat Litbang Jalan Jembatan Departemen Pekerjaan
Umum, Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2010, Spesifikasi  Umum  Pekerjaan  Beton , Jakarta.
Hartanto,  1994,  Penambahan  Serat  Lokal Kedalam  Adukan  Beton,  Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. http://www.ferryndalle.com/2011/11/sifat- serat-polypropylene.html, S erat
Polypropylene ,  dipetik  September 2015.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345
6789/48905/3/Chapter%20II.pdf,
Beton  Serat  Polypropylene, Dipetik Desember 2015.
https://id.wikipedia.org/wiki/Polimer,
Polymer, dipetik Desember 2015
http://kampustekniksipil.blogspot.co.id,
Diagram Tegangan Regangan , dipetik Januari 2016.
http://www.milanondalle.com/kuat-tarik-
pada-beton,  Kuat  Tarik  Pada  Beton,
dipetik Juni 2016.
Kartini,  W.,  2007, Penggunaan  Serat Polypropilene  Untuk  Meningkatkan Kuat  Tarik  Belah  Beton .  Jurnal Rekayasa  Perencanaan,  Vol  4,  No.1,
Oktober 2007.
Leksono, B.T., 1995, Pengaruh
Pemakaian  Fiber  Bendrat  Berkait Secara  Parsial  Pada  Perilaku  dan Kapasitas  Balok  Beton  Bertulang Dengan  Model  Skala  Penuh ,  Tesis Program  Magister  Teknik  Sipil, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Mulyono,  T.,  2003, Teknologi  Beton ,  andi
Offset,Yogyakarta.
Madjid, A., Sudirman, S., dan Junardi, M., 2013, Studi Pengaruh Serat Polypropylene Terhadap Kuat Tekan Beton SCC , Laporan Hasil Penelitian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makasar. Misbar,  A.,  Syahroni  dan  Rismalinda, 2013, Kajian Pengaruh Polypropylene  Fibers  (tali  tambang) Untuk Peningkatan Kuat Tarik Belah Beton ,    Laporan  Hasil  Penelitian Fakultas Teknik Universitas Pangaraian, Riau. Naaman,  A.E.,  Najm,  H.,  1991, Bond  Slip Mechanisms  Of  Steel  Fiber  In Concrete , ACI Material Journal.
Nugraha,  Paul,  Antoni,  2009, Teknologi Beton , andi offset, Yogyakarta,
Tjokrodimuljo, K., 2007, Teknologi Beton , Andi Offset, Yogyakarta.
Sudarmoko, 1991, Kuat Tarik Beton Serat , Seminar  Mekanika  Bahan  dalam
Berbagai Aspek, Pusat Antar
Universitas  Ilmu  Teknik  Universitas
Gajah Mada, Yogyakarta. Suhendro,  B.,  1991, Pengaruh  Fiber Kawat  Lokal  Pada  Sifat-sifat  Beton , Laporan Penelitian, Lembaga
Penelitian  Universitas  Gajah  Mada,
Yogyakarta.
Supartono,  FX.,  1998,  Beton  Berkinerja
Tinggi  Dan  Keterikatannya  Dengan Pembangunan  Nasional  Memasuki Abad  21,  Universitas  Indonesia, Jakarta.
Supartono,  FX.,  2006,  Beton  Ramah
Lingkungan,  Universitas  Indonesia, Jakarta.